684 



tien bei der Zersetzung mit Schwefelsäure stehen bleibt, so war 

 er an diesem Verhalten, wie an seiner Textur, leicht als solcher 

 zu erkennen. Von ihm wurden die reinsten centralen Regionen 

 zur Untersuchung gewählt. Schwierig war es, den Augit und 

 Feldspath bezüglich seiner Homogeneitat zu beurlheilen oder zu 

 behandeln. Das tritt auch in den Analysen lebhafter zu Tage 

 und ich war desshalb bemüht, die Fehler der Darstellungsmetho- 

 den durch nachträgliche ; sich auf mikroskopische Beobachtung 

 stützende Interpretation möglichst zu eliminiren. Trotz der An- 

 wendung des Magneten war der Augit nicht vollständig von Mag- 

 neteisenstein zu reinigen. 



Specielle Untersuchung der Gesteinselemente. 



1. Magneteisenstein. 



Dieses Mineral findet sich im Gestein in deutlich erkenn- 

 baren Krystallen bis zu 3 Millimeter Axenlänge, welche sich nicht 

 selten zu Gruppen vereinigt haben. Unter den Gestalten dessel- 

 ben habe ich nur reguläre Oktaeder wahrnehmen können, deren 

 Flächen so glänzend und spiegelnd waren, dass mit Zuhülfenahme 

 einer intensiven Lichtquelle des Abends der Oktaederwinkel von 

 109°28' am Reflexionsgoniometer mit grosser Annäherung er- 

 reicht werden konnte. Der Bruch dieses Magneteisensteins ist 

 uneben oder klein- bis grossmuschlig. Die grossmuschligen Va- 

 rietäten haben lebhaften halbmetallischen ins Demantartige ge- 

 neigten Glanz und nähern sich in ihrer Farbe dem Tombackbrau- 

 nen, die kleinmuschligen sind mehr eisenschwarz und weniger 

 lebhaft glänzend. Es liegt die Vermuthung nahe, dass diese Va- 

 rietäten durch einen verschiedenen Gehalt an Titansäure hervor- 

 gebracht werden. Ausführlicher und in anderem Interesse habe 

 ich die Untersuchung dieses Magneteisensteins bereits in Ann. 

 Ch. Pharm. CXXIII, 348 und CXXIV, 127 veröffentlicht. Gerei- 

 nigte Proben des Minerals ergaben folgende Resultate : 



i. 2. 3. Mittel. Sauerstoff. 



Eisenoxydul . . 51,600 . 50,982 . — . 51,291 . 11,387 



Manganoxydul . — . 1,747 . — . 1,747 . 0,393 



Titansäure . . 24,513 . 25,380 . - . 24,946 . 9,730 



Eisenoxyd . . 21,431 . 22.109 . 21,717 . 21.752 . 6,526 



Summe 99,736. 



